Ubei' das Platin und seine Begleiter. 19 



thenium mit 10 bis 15 Th. Zinn im Kohlentiegel und 

 Ausziehen des überschüssigen Zinns aus der erkalteten 

 Masse mit Salzsäure. Es bleiben pr<ä,chtige Anhäufungen 

 von Würfeln dieser Legirung zurück. Deville und 

 Debray rühmen die trefflichen Arbeiten von Claus, 

 des Entdeckers des Rutheniums über dieses Metall. 



Khodium. 

 Aus jeder Art von Platinrückständen gewinnt man 

 das Rhodium wie folgt. Man schmilzt sie mit ihrem 

 gleichen Gewicht Blei und dem doppelten Gewicht Blei- 

 glätte im Tiegel bei Rothgluth zusammen, rührt einige- 

 mal gut um, lässt langsam erkalten und trennt die Blei- 

 inasse, welche Rhodium u. s. w. enthält, von den Schlacken. 

 Mit Salpetersäure, die mit dem gleichen Gewicht Wasser 

 verdünnt ist, behandelt, löst sich aus der Metallmasse 

 das Blei, das Kupfer und Palladium auf. Die ungelöst 

 bleibende pulverige metallische Masse wiz'd gut gewaschen, 

 getrocknet, aufs Genaueste mit der fünffachen Menge 

 Baryumbioxyd gemengt und 2 Stunden lang rothgeglüht. 

 Die erkaltete Masse wird mit Wasser, dann mit Königs- 

 wasser behandelt, wobei eine grosse Menge Üsmiumsäure 

 mit den Dämpfen entweicht. 



Wenn aller Geruch nach Osmiumsäure verschwunden 

 ist, fällt man den Baryt durch eine genau hinreichende 

 Menge verdünnter Schwefelsäure, erhitzt zum Sieden, 

 filtrlrt, fügt eine kleine Menge Salpetersäure zu, damjift 

 ein, mischt von Zeit zu Zeit Salmiak hinzu, so dass dieser 

 zuletzt im grossen Ueberschuss vorhanden ist, und wäscht 

 die bei 1000 (J. getrocknete Masse mit einer concentrirten 

 Salmiaklösung aus, wodurch alles Rhodiumsalz in Auf- 

 lösung gelangt; man hört mit Waschen auf, sobald das 

 Ablaufende nicht mehr rosenroth gefärbt ist. Die ver- 

 einigten Flüssigkeiten werden zur Zerstörung des Sal- 

 miaks mit hinreichender Menge Salpetersäure vermischt, 

 eingedampft, der Rückstand wird mit etwas Scliwefel- 

 ammoniuiij benet/t und mit dem drei- bis vierfachen (ic- 



